'2'^H (icsaiiiiiitsit/.iiiii; vom 16. Kpliiiiiir. — ."\Iittlieiliiiii; vom 2. Februar. 



niedergescliliii^iMi werden, hi.s ein einigennaas.sen Itrauclibare.s erlialten 

 wurde. Im Anfang-, al.s ich die dünnen, nur i'/j bis 2""" dicken 

 Pariser und Herliner (iläser anwandte, wurden meist nicht Dopiiel- 

 jn'ismen, somh'rn einlache in der Weise angeferti^'t, dass die 31etall- 

 elektrode vertical in das clektrolytische Bad tauchte und horizontal 

 gegen dieselbe das Platinglas gebraclit war. Es schlägt sich dann 

 aus der capillaren Flüssigkeitsschicht zwischen Metall und Glas auf 

 letzterem ein einziger hart an der Kante des Glases liegender Keil 

 nieder. Bei Silber wurden die Prismen, niclit blos elektrolytisch, 

 sondern auch auf chemischem Wege durcli Reduction hergestellt. 

 Hr. Quincke liat zuerst gezeigt wie man aus einer Siiberlösvuig keil- 

 t()rmige Silbei'schichten erhält, wenn man die zu versilbernde Glas- 

 platte auf ein Glasrohr von geeignetem Durchmesser legt. Es hat 

 .sich dann spätei" herausgestellt, dass die so erhaltenen Silberkeile 

 von der Mitte aus nicht stetig an Dicke zunehmen, .sondern da.ss die 

 Dicke periodisch wächst. Aus sehr vielen, nach der QuiNCKEschen 

 Methode hergestellten Keilen kann man aber zuweilen einzelne aus- 

 lesen, bei denen wenigstens auf eine kleine Strecke die Dicke con- 

 tinuirlich wächst und die Grenzfläche nahezu eine Ebene ist. Solche 

 kleine Stücke wurden durch Wegwischen des übrigen Silbers isolirt 

 und beimtzt. Als Criterium für die Ebenheit der Flächen diente 

 wieder die Reflexion eines feinen Fadenkreuzes. Für Platin musste, 

 da ich keine guten elektrolytischen Abscheidungen erhielt, zu einer 

 anderen Methode gegriffen werden. Es ist bekannt, dass ein Platin- 

 draht, welcher durch einen Strom zum Glühen gebracht wird, zer- 

 stäubt. Bringt man eine Glasplatte in die Nähe, so setzt sich die 

 zerstäubte Materie auf dieser al). Zm* Herstellung von Prismen durcli 

 Zerstäubung wurde nun ein o'"."o 1 5 dickes , 6°"" breites und etwa 

 45""" langes- Platinblech mit den Seitenflächen vertical dicht über 

 einer Glasplatte, die horizontal lag, ausgespannt. Wird das Blech 

 durcli einen Strom fast zur Weissgluth erhitzt, so zerstäubt es stjirk 

 und es l)ildet sich auf dem Glas ein Doppelprisma, welches aus einem 

 (iemenge von Platinoxyd und Platin besteht. Die von dem Blech 

 fortgeschleuderten sehr heissen Platintheilchen scheinen sich wenigstens 

 zum Theil in der Atmosphaere zu oxydiren. Andererseits wird Platin- 

 oxyd schon bei ganz gexüngem Erwärmen zu Platin reducirt. Die 

 Doppelprismen aus dem Gemisch von Platin und Oxyd bestehend, 

 konnten daher leicht in solche von reinem Platin durch Erwärmen 

 übergeführt werden. 



Endlich wurde noch versucht, Doppelpri.smen der INIetalle (bu'ch 

 Zerstäuben einer Kathode im Vacuum herzustellen. Parallel ein(>m 

 Metalldraht, der als Kathode im Vacuum diu'ch einen starken Inductions- 



